504 



Fundido con la sal de losfoio, produce en el fuego de re- 

 duccion un vidrio dc un hermoso vcrde csmeralda, que pasa 

 al naranjado con el fuego de oxidacion. 



Se disuelve en frio en el acido azotico dilatado en seis ve- 

 ces su volumen de agua, y deja un residue de oxido pardo dc 

 manganeso, mezclado con una canlidad variable de arena si- 

 licea procedenle de la ganga. La disolucion es incolora. El 

 acido sulfurico anadido a esta disolucion da un precipilado 

 inmediato al sulfato de plomo. 



He hecho dos analisis de este mineral: la corla cantidad 

 de que podia disponer no me permiti6 operar sino en 5 deci- 

 graraos cada vez. 



El mineral, reducido a polvo fino y secado a +80" cen- 

 ligrados, fue disuello en frio en acido azolico dilatado en 5 

 6 6 veces su volumen de agua. Despues de una digestion que 

 duro 24 boras, se filtro el liquido acido, y dejo un residuo 

 pardo de oxido de manganeso y de materias siliceas. Por me- 

 dio del acido clorbidrico se separo el oxido de manganeso del 

 residuo siliceo. 



El liquido acido filtrado se tralo por medio del acetatoar- 

 gentico, y produjo un debil deposilo de cloruro argenlico, por 

 medio del cual se valuo el cloro contenido en el mineral. 



El nitrato argentico puesto en esceso, fue precipilado me- 

 diante algunas gotas de acido clorbidrico. El liquido aclarado 

 y separado del cloruro argentico, fue evaporado basla seque- 

 dad en una capsula de porcelana. Se ecbo acido clorbidrico 

 sobre el residuo, y se evaporo nuevamente a una lemperatu- 

 ra de 70 a 75° para quitar el esceso de acido. Se volvio a ata- 

 car el residuo con alcobol debil, que contenia algunas gotas 

 de acido clorbidrico. Quedo un deposito abundante de cloru- 

 ro plombico, que se lavo con alcobol debil, y se recojio en 

 un filtro (A). 



El liquido filtrado prcsentaba un color verde azulado: la 

 accion de una corriente de bidrogeno sulfurado produjo en 61 

 un deposito muy poco voluminoso de sulfuro de cobre. Este 

 sulluro, recojido en un liltro, fue descompuesto por el acido 

 az6tico, y el cobre trasformado al estado de oxido cuprico. 

 El liquido acido, separado del sulfuro de cobre, tenia en- 



